beim Brennen von Portland-Cement. 



55 



verbundenen Si 2 und der Monoxyde berechnen lassen ; die übrig bleiben- 

 den Mengen von Si0 2 und von Monoxyden müssten zu einander im Ver- 

 hältniss 3 : 4 stehen, bezw. das Säuerst oifverhältniss 1.5 besitzen. Auch 

 müsste die nicht mit Sesquioxyden verbundene Kieselsäure die im Gehlenit 

 enthaltene bedeutend überwiegen. Beides ist nicht der Fall, wie die am 

 Schluss der nachstehenden Tabelle mitgetheilten Zahlen ergeben. In der 

 Tabelle sind für die künstlich erhaltenen Melilithe, von denen einzelne aus- 

 gesuchte Krystalle untersucht wurden, und für die natürlichen Melilithe 

 die Werthe des Sauerstoffverhältnisses im thonerdefreien Reste berechnet 

 worden, der sich ergibt, wenn man die hypothetische Gehlenitbeimengung 

 in Abzug bringt. Diese Zahlen sind unter I. mitgetheilt. Unter IL stehen 

 die Verhältnisszahlen derjenigen Kieselsäure , die nach der Annahme von 

 J. H. L. Vogt mit den Sesquioxyden verbunden sein soll , zu dem Rest 

 der Kieselsäure. 











T 



J.. 



TT 



JJL. 



a. 



Melilith 



von Capo di Bove 



-U AM0TJR 



1 97 



0.85 



b. 



» 



53 33 35 53 





1.95 



0.63 



c. 





.. Vesuv 





U.II 



fifS 



\J.\JO 



d. 





33 35 



KOBELL 



2.27 



0.50 



e. 



» 



aus Basalt v. Hochbohl 



Stelzner 



2.60 



0.40 



129. 



3? 



aus Hochofenschlacke 













von La Providence 



Perct 



2.83 



0.44 



136. 





aus Hochofenschlacke 













von Dudley 



33 



2.38 



0.82 



138. 



53 



aus Hochofenschlacke 













von Dudley 



33 



1.70 



0.68 



115. 



33 



aus Hochofenschlacke 













von Dudley 





1.56 



0.77 



172. 



Schmelzmasse mit — Melilith 



Vogt 



0.84 



3.79 



146. 



3! 



„ -f Melilith 



Andresen 



0.92 



0.34 









nach Vogt 







79 e. Äkermanit 



Damm 



1.64 



0.23 









nach Vogt 









Melilith 



aus Hochofenschlacke 



Fouqte 



1.31 



0.60 





Melilith 



aus Cementofen von 











Nienburg a. d. S. 



Bodläxder 



1.29 



0.50 



Die Zahlen der Tabelle sind nach den von J. H. L. Vogt zusammen- 

 gestellten Ergebnissen der Analysen berechnet; die beigefügten Nummern 

 sind die den Analysen von J. H. L. Vogt gegebenen. Die Analysen 172 

 und 146 beziehen sich nicht auf reine Krystalle, sondern auf Schmelzmassen 

 mit 95—99 bezw. 85—90% Krystallen. Die angeführten Zahlen I. für das 

 Säuerst offverkältniss in dem nach Abzug des Gehlenits erhaltenen Reste 

 zeigen so starke Unterschiede, dass die Annahme, die Melilithe seien 

 Mischungen aus Gehlenit mit Äkermanit oder einer anderen von Thonerde 

 freien Substanz wenig wahrscheinlich ist. Auch die weitere Annahme, 

 dass der positive Charakter in der Reihe mit dem Zurücktreten des Gehle- 



